las busur listrik umumnya disebut las listrik adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung.
pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair, demikian juga elektroda yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis.
logam cair dari elektroda dan dari sebagian benda yang akan disambung tercampur dan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambung, kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut.
mesin las busur listrik dapat mengalirkan arus listrik cukup besar tetapi dengan tegangan yang aman (kurang dari 45 volt).
busur listrik yang terjadi akan menimbulkan energi panas yang cukup tinggi sehingga akan mudah mencairkan logam yang terkena.
besarnya arus listrik dapat diatur sesuai dengan keperluan dengan memperhatikan ukuran dan type elektrodanya.
pada las busur, sambungan terjadi oleh panas yang ditimbulkan oleh busur listrik yang terjadi antara benda kerja dan elektroda.
elektroda atau logam pengisi dipanaskan sampai mencair dan diendapkan pada sambungan sehingga terjadi sambungan las.
mula-mula terjadi kontak antara elektroda dan benda kerja sehingga terjadi aliran arus, kemudian dengan memisahkan penghantar timbullah busur.
energi listrik diubah menjadi energi panas dalam busur dan suhu dapat mencapai 5500 c.
ada tiga jenis elektroda logam, yaitu elektroda polos, elektroda fluks dan elektroda berlapis tebal.
elektroda polos terbatas penggunaannya, antara lain untuk besi tempa dan baja lunak.
biasanya digunakan polaritas langsung.
mutu pengelasan dapat ditingkatkan dengan memberikan lapisan fluks yang tipis pada kawat las.
fluks membantu melarutkan dan mencegah terbentuknya oksida-oksida yang tidak diinginkan.
tetapi kawat las berlapis merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam berbagai pengelasan komersil
jenis-jenis mesin las busur listrik
mesin las yang ada pada unit peralatan las berdasarkan arus yang dikeluarkan pada ujung-ujung elektroda dibedakan menjadi beberapa macam.
mesin las arus bolak-balik (mesin ac)
mesin memerlukan arus listrik bolak-balik atau arus ac yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, listrik pln atau generator ac, dapat digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses pengelasan.
besarnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sumber pembangkit listrik belum sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan.
bisa terjadi tegangannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga besarnya tegangan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan.
alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ini disebut transformator atau trafo.
kebanyakan trafo yang digunakan pada peralatan las adalah jenis trafo step-down, yaitu trafo yang berfungsi menurunkan tegangan.
hal ini disebabkan kebanyakan sumber listrik, baik listrik pln maupun listrik dari sumber yang lain, mempunyai tegangan yang cukup tinggi, padahal kebutuhan tegangan yang dikeluarkan oleh mesin las untuk pengelasan hanya 55 volt sampai 85 volt.
transformator yang digunakan pada peralatan las mempunyai daya yang cukup besar.
untuk mencairkan sebagian logam induk dan elektroda dibutuhkan energi yang besar, karena tegangan pada bagian terminal kumparan sekunder hanya kecil, maka untuk menghasilkan daya yang besar perlu arus besar.
arus yang digunakan untuk peralatan las sekitar 10 ampere sampai 500 ampere.besarnya arus listrik dapat diatur sesuai dengan keperluan las.
untuk keperluan daya besar diperlukan arus yang lebih besar pula, dan sebaliknya.
mesin las arus searah (mesin dc)
arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik adalah arus searah.
arus searah ini berasal dari mesin berupa dynamo motor listrik searah.
dinamo dapat digerakkan oleh motor listrik, motor bensin, motor diesel, atau alat penggerak yang lain.
mesin arus yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak mulanya memerlukan peralatan yang berfungsi sebagai penyearah arus.
penyearah arus atau rectifier berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik (ac) menjadi arus searah (dc).
arus bolak-balik diubah menjadi arus searah pada proses pengelasan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:
nyala busur listrik yang dihasilkan lebih stabil,
setiap jenis elektroda dapat digunakan pada mesin las dc,
tingkat kebisingan lebih rendah,
mesin las lebih fleksibel, karena dapat diubah ke arus bolak-balik atau arus searah.
mesin las dc ada 2 macam, yaitu mesin las stasioner atau mesin las portabel.
mesin las stasioner biasanya digunakan pada tempat atau bengkel yang mempunyai jaringan listrik permanen, misal listrik pln. adapun mesin las portabel mempunyai bentuk relatif kecil biasanya digunakan untuk proses pengelasan pada tempat-tempat yang tidak terjangkau jaringan listrik.
hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian mesin las adalah penggunaan yang sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh prabrik pembuat mesin, perawatan yang sesuai dengan anjuran.
sering kali gangguan-gangguan timbul pada mesin las, antara lain mesin tidak mengeluarkan arus listrik atau nyala busur listrik lemah.
mesin las ganda (mesin ac-dc)
mesin las ini mampu melayani pengelasan dengan arus searah (dc) dan pengelasan dengan arus bolak-balik.
mesin las ganda mempunyai transformator satu fasa dan sebuah alat perata dalam satu unit mesin.
keluaran arus bolak-balik diambil dari terminal lilitan sekunder transformator melalui regulator arus.
adapun arus searah diambil dari keluaran alat perata arus.
pengaturan keluaran arus bolak-balik atau arus searah dapat dilakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan memutar alat pengatur arus dari mesin las.
mesin las ac-dc lebih fleksibel karena mempunyai semua kemampuan yang dimiliki masing-masing mesin las dc atau mesin las ac. mesin las jenis ini sering digunakan untuk bengkel-bengkel yang mempunyai jenis-jenis pekerjaan yang bermacam-macam, sehingga tidak perlu mengganti-ganti las untuk pengelasan berbeda.
menentukan besarnya arus listrik
besar arus dan tegangan listrik yang digunakan dalam pengelasan harus diatur sesuai kebutuhan.
daya yang dibutuhkan untuk pengelasan tergantung dari besarnya arus dan tegangan listrik yang digunakan.
tidak ada aturan pasti besar tegangan listrik pada mesin las yang digunakan.hal ini berhubungan dengan keselamatan kerja operator las tubuh manusia tidak akan mampu menahan arus listrik dengan tegangan yang tinggi.
tegangan listrik yang digunakan pada mesin las (tegangan pada ujung terminal) berkisar 55 volt sampai 85 volt.
tegangan ini disebut sebagai tegangan pembakaran.
bila nyala busur listrik sudah terjadi maka tegangan turun menjadi 20 volt sampai 40 volt.
tegangan ini disebut dengan tegangan kerja.
besar kecilnya tegangan kerja yang terjadi tergantung dari besar kecilnya diameter elektroda.
semakin besar arus yang terjadi.
dengan alasan diatas maka pada mesin las pengaturan yang dilakukan hanya besar arusnya saja.
pengaturan besar kecilnya arus dilakukan dengan cara memutar tombol pengatur arus.
besar arus yang digunakan dapat dilihat pada skala yang ditunjukkan oleh amperemeter (alat untuk mengukur besar arus listrik) yang terletak pada mesin las.
pada masing-masing las, arus minimum dan arus maksimum yang dapat dicapai berbeda-beda, pada umunya berkisar 100 ampere sampai 600 ampere.
pemilihan besar arus listrik tergantung dari beberapa faktor, antara lain: diameter elektroda yang digunakan, tebal benda kerja, jenis elektroda yang digunakan, polaritas kutub -kutubnya dan posisi pengelasan.
pengaruh arus listrik pada hasil las
bila arus terlalu rendah (kecil), akan menyebabkan:
penyalaan busur listrik sukar dan busur listrik yang terjadi tidak stabil,
terlalu banyak tumpukan logam las karena panas yang terjadi tidak mampu melebihkan elektroda dan bahan bakar dengan baik,
penembusaun kurang baik,
pengaruh kecepatan elektroda pada hasil las
untuk menghasilkan rigirigi las yang rata dan halus, kecepatan tangan menarik atau mendorong elektroda waktu mengelas harus stabil.
apabila elektroda di gerakkan:
tepat dan stabil, menghasilkan daerah perpaduan dengan bahan dasar dan perembesan luasnya baik.
terlalu cepat, menghasilkan perembesan las yang dangkal karena pemanasan bahan bakar dasar
terlalu lambat, menghasilkan alur yang lebar (lihat gambar).
hal ini dapat menimbulkan kerusakan sisi las, terutama bila bahan dasar yang dilas tipis.
elektroda atau kawat las ialah suatu benda yang dipergunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala.
tebal selaput elektroda berkisar antara 70% sampai 50% dari diameter elektroda tergantung dari jenis selaput.
pada waktu pengelasan, selaput elektroda ini akan turut mencair dan menghasilkan gas co2 yang melindungi cairan las, busur listrik dan sebagian benda kerja terhadap udara luar.
udara luar yang mengandung o2 dan n akan dapat mempengaruhi sifat mekanik dari logam ias. cairan selaput yang disebut terak akan terapung dan membeku melapisi permukaan las yang masih panas.
elektoda ( kawat las) memiliki kode spesifikasi yang dapat kita lihat pada kardus pembungkusnya.
spesifikasi kawat las terbungkus untuk untuk mild steel diatur dalam aws a5.1
berdasarkan peraturan american welding society (aws), spesifikasi kawat las terbungkus untuk untuk mild steel diatur dalam aws a5.1
dua digit pertama menunjukan kekuatan tariknya dalam kilo- pound-square inch ( ksi )
e6010 = kekuatan tarik nya nya 60 ksi, (60000 psi),
e7018 = kekuatan tarik nya nya 70 ksi, (70000 psi),
digit ketiga adalah posisi pengelasan
exx1x  untuk semua posisi
exx2x  untuk posisi flat dan horizontal
exx3x  hanya untuk posisi flat
contoh : elektroda e6010
e = elektroda
60 = kekeuatan tarik
1 = posisi pengelasan
10 = tipe coating dan arus
spesifikasi kawat k las terbungkus untuk low k steel diatur pada aws a5.5
empat digit pertama sama pembacaanya dengan kode untuk mild steel
diikuti dengan garis (dash) dan huruf serta angkasebagai sebagai unsur paduan
a ditambahkan unsur carbon molybdenum
b ditambahkan unsur chromium molybdenum
c ditambahkan unsur nickel steel
d ditambahkan unsur manganese molybdenum molybdenum
g ditambahkan unsur lainnya
r akhir kode mengindikasikan ketahanan terhadap serapan uap uap (moisture pickup) (80% humidity, , 80 f, 9 jam)
kode kawat las : e7018-h8r
e7018-h8r artinya kekuatannya 70ksi, mengandung mengandung iron powder iron oxide iron powder iron oxide, mengandung sedikit hidrogen (low hydrogen), ketahanan terhadap uap air dan untuk dipakai pada pada pengelasan pengelasan mild steel.
kode kawat las : e8018-b2h4r
e8018-b2h4r artinya kekuatannya 80ksi , mengandung, iron powder iron oxide, dipadu dengan chrome moly serta low hydrogen, ketahanan terhadap uap air serta digunakan untuk mengelas paduan baja chrome moly
spesifikasi kawat las terbungkus untuk stainless steel diatur dalam aws a5.4
tiga (3) digit pertama adalah nomor tipe aisi dari stainless steel
kemudian diikuti dengan garis dan 2 angka
angka 15 = lapisannya mengandung cao,tio2&
angka 16 = lapisannya mengandung tio &
arusnya dcrp atau ac.
angka 17 = lapisannya mengandung cao, tio2 k2o sio o sio2&
arusnya dcrp atau ac.. bead lasnya halus dan pelepasan slagnya sangat mudah.
kode kawat las : elektroda e 308l-16
elektroda baja lunak
e 6010 dan e 6011
e 6012 dan e 6013
elektroda dengan selaput serbuk besi
elektroda hydrogen rendah
selaput elektroda jenis ini mengandung hydrogen yang rendah (kurang dari 0,5 %), sehingga deposit las juga dapat bebas dari porositas.
elektroda ini dipakai untuk pengelasan yang memerlukan mutu tinggi, bebas porositas, misalnye untuk pengelasan bejana dan pipa yang akan mengalami tekanan
jenis-jenis elektroda hydrogen rendah misalnya e 7015, e 7016 dan e 7018.
berikut ini diberikan daftar kondisi pengelasan untuk elektroda philips baja lunak dan baja paduan rendah.
elektroda untuk besi tuang
elektroda yang dipekai untuk mengelas besi tuang adalah sebagei berikut :
elektroda besi tuang
elektroda jenis ini dipakai untuk mengelas besi tuang, bila hasil las masih dikerjakan lagi dengan mesin.
elektroda nikel dapat dipakai dalam sagala posisi pengelasan.
rigi-rigi las yang dihasilkan elektroda ini pada besi tuang adalah rata dan halus bila dipakai pada pesawat las dc kutub terbalik.
karakteristik elektroda nikel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
elektroda dengan hydrogen rendah
elektroda jenis ini pada dasarnya dipakai untuk baja yang mengandung karbon kurang dari 1,5%.
tetapi dapat juga dipakai pada pengelasan besi tuang dengan hasil yang baik.
hasil lasnya tidak dapat dikerjakan dengan mesin.
elektroda untuk aluminium
aluminium dapat dilas listrik dengan elektroda yang dibuat dari logam yang sama.
pemilihan elektroda aluminium yang sesuai dengan pekerjaan didasarkan pada tabel keterangan dari pabrik yang membuatnya.
elektroda aluminium aws-astm ai-43 untuk las busur listrik adalah dengan pasawat las dc kutub terbalik dimana pemakaian arus dinyatakan dalam tabel berikut
elektroda untuk palapis keras
tujuan pelapis keras dari segi kondisi pemakaian yaitu agar alat atau bahan tahan terhadap kikisan, pukulan dan tahan aus.
untuk tujuan itu maka elektroda untuk pelapis keras dapat diklasifikasikan dalam tiga macam yaitu :
elektroda tahan kikisan
elektroda tahan pukulan
elektroda tahan aus.
elektroda tehan kikisan.
elektroda jenis ini dibuat dari tabung chrom karbida yang diisi dengan serbuk-serbuk karbida.
elektroda dengan diameter 3,25 mm - 6,5 mm dipakai peda pesawat las ac atau dc kutub terbalik.
elektroda ini dapat dipakai untuk pelapis keras permukaan pada sisi potong yang tipis, peluas lubang dan beberapa type pisau.
elektroda tahan pukulan.
elektroda ini dapat dipakai pada pesawat las ac atau dc kutub terbalik.
dipakai untuk pelapis keras bagian pemecah dan palu.
elektroda tahan keausan.
elektroda ini dibuat dari paduan-paduan non ferro yang mengandung cobalt, wolfram dan chrom.
biasanya dipakai untuk pelapis keras permukaan katup buang dan dudukan katup dimana temperatur dan keausan sangat tinggi.
arc flash awareness video (25:39) from u.s.
national institute for occupational safety and health